-162- 



Mineralogie. 



KFe-Salz . . 



. 431,16 



2,177 



198,05 



6,0533 ; 



: 8,2056 



EbFe-Salz . . 



. 523,26 



2,518 



207,81 



6,1692 : 



8,3628 



NH 4 Fe-Salz . 



. 389,32 



1,864 



208,86 



6,2094 : 



: 8,4172 



CsFe-Salz . . 



. 617,26 



2,796 



270,77 



6,2621 



: 8,6242 



Eine vergleichende Winkeltabelle ist im Original nachzusehen. 

 Spezifisches Gewicht. GL = 1,864 für 20°/4°, Mittel aus sieben 

 Bestimmungen in Methylenjodid. 



Für die anderen Eisensalze wurde nach derselben Methode gefunden 



für 20°/ 4°: 



K 2 Fe(S0 4 ) 2 .6H 2 G. = 2,177. 



Rb 2 Fe(S0 4 ) 2 .6H 2 ..... G. — 2,518. 

 Cs Fe (S 4 ) 2 . 6 H 2 G. = 2,796. 



Mulekularvolumen: ~ = = 208,86. 



d 1,864 



Topische Achsen Verhältnisse : / : rij : M = 6,2094 : 8,4172 : 4,1749. 

 Die V o 1 n m k o n s t a n t e n der Eisenoxydulgruppe sind : 



i p«™ n i\/T i Top. Achsenverhältn. 



Mol. -Gew. Spez.Gew. Mol. -Vol. 1 



X : xp : cd 



>6: 4,1192 



4,1848 



4,1749 



4,2716 



Optische Eigenschaften. Optische Achsen ebene ist // 

 der Symmetrieebene b (010). Doppelbrechung +■ Die Symmetrieachse ent- 

 spricht dem /S-Brechungsexponenten. Die Auslöschungsschiefen sind: 

 8° 42' (Neigung der 2. Mittellinie a gegen die Vertikalachse c nach vorn) 

 (beim KFe-Salz: 11° 57'; RbFe-Salz:. 17° 09'; CsFe-Salz: 28° 17'). Die 

 Dispersion der Mittellinien ist bei allen diesen Salzen sehr gering. Ebenso 

 ist die geneigte Dispersion der Mittellinien sehr schwach. 



Brechungskoeffizienten und optische A c h s e n w i n k e 1 • in 

 Luft, erstere mittels Prismen, letztere an Platten J_ zur 1. und 2. Mittellinie. 



a ß y «60° /9 60' y 60° 2E 2 E 60° 2 V 



Li 1,4839 1,4885 1,4957 1,4825 1,4865 1,4939 133°08' 76°16' 

 1,4844 1,4890 1,4962 1,4830 1,4870 1,4944 133 16 130°02' 76 18 

 Na 1,4870 1,4915 1,4989 1,4857 1,4898 1,4971 134 17 130 42 76 25 

 Tl 1,4896 1,4942 1,5017 1,4882 1,4925 1,4998 135 12 131 46 76 28 

 Cd 1,4911 1,4957 1,5032 1,4898 1,4941 1,5014 135 35 — 76 30 

 F 1,4926 1.4972 1,5047 1,4915 1,4958 1,5031 135 57 — 76 33 

 C 1,4971 1,5019 1,5094 — — 



Für Na-Licht beträgt die 



Mittelrefraktion : \ [a -\- ß -f y) . . . . 1,4925 

 Doppelbrechung \ y — u 0,6019 



Verschiedene Tabellen zum Vergleich der optischen Eigenschaften 

 der Eisensalze der isomorphen Reihe sind im Original nachzusehen. 



Zum Schluß gibt Verf. die folgende Zusammenfassung seiner Ergeb- 

 nisse: Das Ammonium-Eisenoxydul-Sulfat ist ein sehr typisches Glied der 

 isomorphen Reihe: R 2 M [(S, Se, Cr) OJ 2 • 6 H 2 °- Die Kristalle sind ge- 

 wöhnlich besonders klar durchsichtig und sehr gut ausgebildet und durch 

 ihre schwach blaugrüne Farbe sowie durch das ausnahmsweise Vorherrschen 



